ET D'mSTOir.E NATURELLE. 2.S5 



1*. Une mine magne'lique pure de Slocjbergskolen et Norra , 

 fut pulverisee enlieiemeiit et separee de la lerre qu'elle conte- 

 noit. La parlie la plus pesante de celte miue de fer, ful encore 

 reduile en poudre extrethement fine dans un mortier de por- 

 phyre , et ensuile melee avec de I'eau, d'oii on la retira au 

 1110} en d'un harrcau aimanle; on repeta cetle operation de ma- 

 niere a en se'parer, avec le plus grand soiu , toute parlicule de 

 terre et jusqu'a ce que I'eau n'oflVil plus aucune trace' de trouble. 

 La mine de fer obtenue de celte nianiere, fut secliee et purgee 

 de toute humidite; et comme les mineiS de fer de cet endroit 

 conliennent frequemmeul du phospliate de fer, une partie de 

 celle qui avoit ete ainsi preparee , ful traitee par de I'acide ni- 

 trique, que Ton fit ensuile evaporer jusqu'a siccite, en sorle 

 que Ion eut uu pcu d'oxide de fer sans aucuQ sigue de phos- 

 phate de fer. 



Cinq grammes de cette mine de fer, se'che's a une chaleur 

 suflisanle pour fondre I'etain, furent dissous dans de I'acide mu- 

 riatique concentre, mis ensuile avec de I'acide nitrique,^ dans 

 lequel on les fit bouillir quelque temps; la solution fut fillree, 

 et il resla sur le fillre uue poudre grisalre qui, apres avoir ete 

 chauflee jusqu'au rouge, pesoit o,i2i gramme. C'cloit une sub- 

 stance entieremeul e'traugere aux principes cousliluans de la mine 

 de fer. 



La solution fillree fut prc'cipite'e par Taminoniaque c^slique 

 en quanlite suflisanle, que Ton fit digcrer dessus. L'oxide separe 

 par le fillre, lave, seche ct chauffe jusqu'au rouge, pesoit 

 5,oGi grammes ; il etoit le moins possible attire par I'aimant. 



Le liquide bouillant precipile par rammoniaque, ayant ete 

 salure par la polasse causlique , ne donna pas de precipite'. 

 L'oxide de fer,d'apres la plus scrupuleuse inspection, fut trouve 

 sans aucune trace de manganese. 



En deduisant des cinq grammes de mine de fer employes 0,121 

 de maliere etrangere, il reste /y,8jc) de mine de fer pur, qui 

 ont pris ensuite o, 1 S i gramme d'oxigene pour former 5, 06 1 gramm. 

 d'oxide de fer. Or, ces 5,oGi grammes d'oxide de fer conliennent 

 3,5o6 grammes de fer metallique; ainsi , d'apres un calcul aise, 

 nous trouvons que dans la mine analysee , il y a 



' Fer 7 1, 86 100,00 693,64 



Oxigene.. . . 28,14 oc),i6 271,63 



Maintenant ce nombre n'est en aucune maniere le mulllplc 

 correspondant a la quanlile d'oxigene que Ic fer prend dans les 



Tome LXXXri. A^^RIL an i8i8. Oo 



